300 
geringer (die Elastizität grösser) ist, als in der Ebene, welche 
zur Hauptachse senkrecht steht; mit andern Worten ausgedrückt 
heisst dieses: der quadratische oxalsauere Kalk ist optisch- ne- 
gativ. (Vergl. Naegeli, Beobachtungen über das Verhalten des 
polarisirten Lichtes gegen pflanzliche Organisation. Sitzungs- 
berichte der kgl. Bayr. Akademie der Wissenschaften zu München 
1862. I. Heft IV, pag 297.) 
Ganz anders sind die Erscheinungen des klinorhombischen 
oxalsaueren Kalkes zwischen den gekreuzten Nikols. Derselbe 
zeigt nämlich bei geringer-Dicke sehr lebhafte Farben. Krystalle, 
welche auf einer der klinodiagonalen Flächen liegen, sind dunkel, 
wenn die rhombische Endfläche zu einer der Schwingungsebenen 
der Nikols parallel ist; dieselben sind lebhaft gefärbt. wenn der 
Winkel der Endfläche und der Schwingungsebenen der Nikols 
45° beträgt. Die Schwingungsebenen sind demnach parallel der 
rhombischen Endfläche und einer auf ihr senkrechten Ebene. 
Krystalle, deren klinodiagonalen Flächen 0,016 m. m. von ein- 
ander entfernt. (oder die 0,016 m. m: dick) sind, zeigen eine 
Farbe zwischen Purpur-Carmin und Violettgrau III. Bei 0,0108 
m. m. Dicke ist die Farbe ungefähr indigoblau III. Bei 0,0122 
m. m. Dicke ist sie Blau mit Grünlich IU. Bei 0,0137 m. m. 
Dicke zwischen Grün und Grünlichgelb IL. Um bei Gyps die 
letzt genannte Farbe zu erhalten, ist.ein Plättchen von eirca 
0,161 m. m. Dicke nöthig. Hieraus folgt, dass klinorhombische 
Krystalle 'von oxalsauerem Kalke, welche auf einer der klinodia- 
gonalen Fläche liegen, ungefähr dieselbe Y'arbe zeigen, wie ein 
11,7 mal diekeres Gypsplättchen. Rücksichtlich der Dichtigkeit 
(Elastizität) des Aethers ergibt sich, dass dieselbe in der Richt- 
ung der klinodiagonalen Achse geringer (die Elastizität grösser) 
ist, als in der zu ihr senkrechten Achse. , 
Noch stärker ist die doppelte Brechung bei den Kıystallen, 
welche auf der (rhombischen) Endfläche liegen. Dieselben er- 
scheinen bei gekreuzten Nikols dunkel, wenn die Klinodiagonale 
parallel zu einer der Schwingungsebenen der Nikols ist. Somit 
sind die Schwingungsebenen parallel der klinodiagonalen und der 
orthodiagonalen Achse. Die Dichtigkeit des Aethers ist in der 
Richtung der letztern grösser (die Elastizität geringer) als in der 
Richtung der klinodiagonalen Achse. Für die Farben ergibt sich 
folgendes Verhältniss, Wenn die Entfernung der Endflächen von 
einander (die Dicke der Krystalle) 0,005 m. m. beträgt, liegt die 
Farbe zwischen Grünlichgelb und Gelb II, bei 0,0157 m. m. 
